31 - 



Kiipf'ertti ü n f<l. 



Fortsetzung: von Tabelle 23. 



Fig. 34 und 35. Überlappte und verschränkte Hart- 

 lotnaht für Bleche von 1 bis 13 mm Dicke. Beide sind gut aus- 

 geführt, so dicht und fest wie das Blech. 



Vor dem" Löten werden die Blechwände nach der Kante zu 

 verdünnt (abgezogen) , damit die Naht nicht zu dick wird. Weil 

 sich die Bleche bei der Erwärmung verbiegen (werfen) und daher 

 die Ränder beim Löten nicht dicht aufeinander bleiben, so müssen 

 sie durch äußere Mittel zusammengehalten werden. Dies geschieht 

 bisweilen durch einzelne Kupfernieten, welche vorher 

 mit reinem englischen Zinn verzinnt waren, aber da 

 das Schlaglot nicht iinmer vollkommen um alle diese 

 Nietschäfte fließt , wodurch später schwerer zu be- 

 seitigende Undichtigkeiten entstehen können . so 

 wählt man oft die ver- 

 schränkte Lötnaht, bei der 

 die eine Blechkanle in Ent- 

 fernungen von 100 — 200 mm 

 schränkenartig, schräg ein- 

 gehauen wird und die so 

 entstandenen Lappen dann 

 etwas auseinander gebogen 

 werden. Die andere gerade, 

 zugeschärfte Blechkanle 

 wird in diese Verschränkung 

 geschoben und die so ent- 

 standene ZusammenfUgung" 

 gut zusammengehämmert. 

 Es ist aber darauf zu achten, 

 daß die ungedeckten Punkte an den Schränkenecken gut voll- 

 fließen, weil hier sonst leicht Lecke entstehen. Gute Hartlotnähte 

 lassen sich atistreiben (poltern) und biegen, fast so gut wie das 

 Blech selbst. 



Fig. 



3.5- 



5—8 



-13 mm 



Für Blechdicken von s = 1 — 1,5 2 — 3 



sei die Überlappung b = 10 15 20 25 30 ., 



b) Die Wandstärke kupferner cylindrischer Gefäße 



mit innerem Druck kann bestimmt werden nach der Formel: 



d • p • X 



(16) 



200 -K 



'/ 



